ET SUR L ANALYSE DES DITS 



511 



grammes d'argent tin avec 0,1612 de platine pur, en lame que 

 je n'ai point découpée en morceaux, mais introduit tel quel. 

 Après avoir chautt'é pendant 1 heure à la température de fusion 

 de l'argent et attaqué le bouton obtenu par l'acide nitrique, il 

 est resté un morceau de plaque non attaqué qui pesait 0,0454 

 grammes. Il s'en était donc dissout dans l'argent 0,1158 et 

 l'alliage formé renfermait seulement 4,156 7o ^^e platine. 



Eu procédant comme il vient d'être indiqué, nous avons 

 obtenu les alliages suivants : 



Attaque des alliages 2)ar l'acide nitrique 



Cette attaque a été faite par de l'acide nitrique concentré à 

 22 degrés de B au bain-marie. Le but que nous désirions attein- 

 dre, était de préciser dans quelles conditions le platine est 

 entièrement soluble dans l'acide nitrique en présence de l'ar- 

 gent, et de voir en particulier si avec les titres faibles on pou- 

 vait ai-river a une solubilisation partielle et avec les titres 

 moyens à une solubilisation partielle et avec les titres élevés à 

 une insolubilité complète du platine. Les résultats obtenus dans 

 l'attaque à l'acide nitrique ont été les suivants : Quel que soit 

 le titre de l'alliage sur lequel on opérait (de 0,2 à 5 7o)) on obte- 

 nait invariablement comme produit final de l'attaque un résidu 

 noir plus ou moins volumineux suivant le titre en platine de 

 l'alliage et une solution brune plus ou moins foncée d'aspect 

 colloïdal. Lorsqu'on décantait la solution avec précaution et 

 qu'on traitait le résidu noir par l'eau distillée, il se formait une 

 solution identique à la première et le résidu disparaissait com- 

 plètement, de sorte qu'à la fin de l'opération on n'avait qu'une 



